Jurnal Agrohut Fakultas Pertanian Universitas Darussalam Ambon Volume: 9 Nomor: 1 Tahun: 2018

## Sifat Fisis Kayu Sengon (Paraserianthes falcataria L. Nielsen) pada Lahan Agroforestry di Ambon, Maluku
Physical Properties of Sengon (Paraserianthes falcataria L. Nielsen) Wood
Irfan Lessy 1 , Syarif Ohorella 1* , Sedek Karepesina 1
1 Fakultas Pertanian Universitas Darussalam Ambon
* Email korespondensi: agrohut@gmail.com

## Abstract
Sengon (Paraserianthes falcataria L. Nielsen) is one of the important tree species in plantation development in  Indonesia.  This  study  aims  to  determine  the  physical  properties  sengon  (moisture  content,  density,  and shringkage) which is in the “dusun” of agroforestry at Waringin Cap, Maluku. The results showed that there were variations in density in vertical and horizontal positions. Specific gravity at the central part of the wood to the part near the the bark is increasing, on the contrary there is no similar trend found from the end to the base of the stem. The average specific gravity was 0.4. The average moisture content is highest at the position at the end of the stem with the percentage of water content of 112.4%. The highest tangential shrinkage at a temperature of 0 ° -50 ° is found at the base of the stem with a shrinkage percentage value of 3.86%. For the radial direction, the highest shrinkage is at the base of the stem is 2.99%. The highest tangential shrinkage at a temperature of 50 ° - 100 ° is at the near part of the skin with a value of 2.90%. For the radial direction, the highest shrinkage is found at the base of the stem with a shrinkage percentage value of 2.83%. Keywords: agroforestry, physical properties, sengon, wood

## Abstrak
Sifat-sifat kayu penting sekali dalam industri pengolahan kayu. Dengan  mengetahui sifat tersebut, tidak saja dapat  dipilih  jenis  kayu  yang  tepat  serta  macam  penggunaan  yang  memungkinkan,  akan  tetapi  juga  dapat dipilih kemungkinan penggantian oleh jenis kayu lainnya apabila jenis tersebut sulit didapat secara kontinyu atau terlalu  mahal. Kayu sengon (Paraserianthes falcataria L. Nielsen)  merupakan salah satu spesies pohon yang penting dalam pembangunan HTI di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisis kayu sengon  (kadar  air,  berat  jenis,  dan  penyusutan)  yang  ada  pada  lahan  agroforestri  Dusun  Waringin Cap, Maluku. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa terdapat  variasi  berat  jenis  pada  posisi  vertikal  dan  horisontal. Berat jenis dari empulur ke bagian tepi semakin meningkat, sebaliknya tidak ditemukan tren yang sama dari ujung  ke  pangkal batang. Persentase  kadar  air  rata-rata  tertinggi  terdapat  pada  posisi  pada  ujung  batang dengan  persentase  kadar  air sebesar 112,4%. Penyusutan tangensial  pada  suhu  0°-50°  tertinggi  berada  pada bagian  pangkal  batang  dengan nilai persentase  penyusutan sebesar 3,86%.  Untuk  arah  radial,  penyusutan tertinggi  berada  pada  bagian  pangkal  batang adalah 2,99%. Penyusutan  tangensial  tertinggi  pada  suhu  50° - 100° berada  pada  bagian  tepi  batang  dengan nilai sebesar 2,90%.  Untuk  arah  radial,  penyusutan  tertinggi ditemukan pada pangkal batang dengan nilai persentase penyusutan sebesar 2,83%. Kata kunci: Agroforestri, kayu, sengon, sifat  fisis

## I.  Pendahuluan
Salah satu karakteristik kayu yang paling penting adalah ketersediaannya yang dapat diperbaharui. Kayu  sebagai  bahan renewable tidak  akan  habis  asal  penggunaannya  didasari dengan  pandangan  lestari  dan  pemanfaatannya  dilakukan  secara  wajar.  Kelangkaan  jenis tertentu  bisa  terjadi,  bahkan  punah,  namun  jenis  lain  berpotensi  menggantikannya  dengan kualitas yang bersaing.
Tidak bisa dipungkiri bahwa pasokan kayu untuk berbagai keperluan terutama sebagai bahan  baku  industri  pengolahan  kayu  dan  industri  konstruksi  dewasa  ini semakin  berkurang ketersediaannya  terutama  kayu  yang  berasal  dari  hutan  alam  produksi. Dewasa  ini  lebih
banyak  tersedia  kayu  yang  diperoleh  dari  hutan  tanaman  dan  hutan  rakyat. Salah  satunya adalah  Kayu  Sengon  (Paraserianthes  falcataria L.  Nielsen). Jenis  ini  dipilih  sebagai  salah jenis tanaman hutan tanaman industri di Indonesia karena pertumbuhannya yang sangat cepat, mampu  beradaptasi  pada  berbagai  jenis  tanah,  karakteristik  silvikulturnya  yang  bagus  dan kualitas kayunya dapat diterima untuk industri panel dan kayu pertukangan.
Agroforestri  banyak  dilakukan  oleh  petani  di  Indonesia  karena  merupakan  teknik penggunaan lahan yang sangat cocok untuk dilakukan di lahan yang sempit dan tegalan (lahan kering).  Selain  produksinya  yang  kontinyu  berupa  produk  non  kayu  (perkebunan/pertanian) sebagai hasil bulanan/mingguan dan produk kayu sebagai hasil tahunan, juga digunakan untuk kelestarian  lingkungan (Siarudin,  M  &  Indrajaya,  Y 2014). Dalam  prakteknya  sistem agroforestri ditanami dengan jenis tanaman berkayu yang sangat besar manfaatnya. Jenis-jenis tersebut diantaranya sengon (Paraserianthes falcataria L. Nielsen), akasia (Acacia mangium) dan jati (Tectona grandis Linn F.). Ketiga tanaman ini merupakan jenis pohon berkayu yang pertumbuhannya sangat cepat (fast growing species). Peneltian ini dilakukkan untuk menguji menguji Sifat  Fisis  Kayu  Sengon  (Paraserianthes  Falcataria L.  Nielsen) dengan  cara menghitung  kadar  air,  berat  jenis,  dan  penyusutan  kayu  sengon yang  berasal  dari lahan agroforestri. Salah  satu  lahan  agroforestri  yang  terletak  di  Pulau  Ambon  ini  telah  banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Harapannya dengan penelitian ini, kemanfaatan kayu Sengon  semakin  tinggi  dan  pada  akhirnya  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  yang mengelolanya.

## II. Metodologi Penelitian

## 2.1. Persiapan penelitian, alat dan bahan
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan Kayu  contoh  uji  yang  digunakan sebanyak  1  jenis  pohon  sengon  (Paraserianthes  falcataria L.  Nielsen)  yang  diambil  dari kawasan  agroforestri  di  dusun  Waringin  cap  Desa  wayame  Kecamatan  Teluk  Ambon  Kota Ambon.  Pengujian  sifat  fisik  kayu  contoh  uji  akan  dilakukan  di  laboratorium  Sifat  Dasar Universitas  Darussalam  Ambon. Pohon  dipilih  dari  tanaman  yang  tanpa  cacat,  batangnya slindris,  dan  berusia  14  tahun. Peralatan yang  digunakan  antara  lain: Chain  saw, Circular saw, Parang, Meteran, Kamera digital, Oven Listrik, Timbangan digital, Gelas ukur, Software Microsoft Office 2007 untuk mengolah data.

## 2.2. Metode Penelitian
Sampel uji untuk pengujian sifat  fisis kayu di ambil berbentuk disk selebar diameter batang  dan tebal 10  cm. Sampel  uji  kemudian  dibungkus  dengan  plastik  dan  dibawa  ke laboratorium  untuk  dilakukan  pengujian  sifat  fisis. Pembagian  pada  arah  ke  dalam  (secara horizontal), maka penampangnya di bagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian luar (T), medium (M) dan dalam (D). Bagian dalam di ambil 5 cm dari empulur (Gambar 1).
T M D

## 2.2.1. Pengukuran Kadar Air dan Berat Jenis
Kadar  air  kayu  ditentukan  dengan  menggunakan  kaidah  yang  disusun  oleh Karnasudirdja  (1987). Contoh  uji  berukuran  2  x  2  x  2  cm  ditimbang  lalu  dioven  pada  suhu 103 + 2 o Celcius hingga beratnya konstan. Setelah mencapai berat yang konstan maka contoh ditimbang lagi. Kadar air (KA) kayu kemudian dihitung berdasarkan rumus :

## =

## 100 %
(dasar basah)
Penentuan  berat  jenis  menggunakan  contoh  uji  berukuran  2  x  2  x  2  cm  dikeringkan dalam oven pada suhu 103 + 2° Celcius hingga beratnya konstan. Setelah konstan contoh uji dilapisi  dengan  parafin  dengan  cara  dicelupkan  ke  dalam  parafin  cair.  Contoh  uji  kemudian diukur  volumenya  dengan  menggunakan  gelas  ukur.  Berat  jenis  (BJ)  kayu  kemudian ditentukan dengan rumus :

## = 100% /

## 2.2.2. Pengukuran Kadar Air dan Berat Jenis
Penyusutan  yang  diukur  meliputi  penyusutan  volumetrik  radial  dan  tangensial.  Pada kedua  bagian  kayu  diukur  dimensinya  dan  diberi  tanda,  agar  dalam  proses  pengukuran berikutnya  dilakukan  pada  posisi  yang  sama.  Untuk  penentuan  persen  penyusutan  kayu, contoh uji kayu basah dengan ukuran 2 x 2 x 2 cm kemudian ditentukan volumenya. Contoh tersebut  kemudian  dioven  hingga  beratnya  konstan  dan  kemudian  contoh  kering  tersebut ditentukan  kembali  volumenya.  Penyusutan  untuk  tiap  bidang  kayu  dihitung  berdasarkan rumus :
penyusutan = ℎ − ℎ
100

## III. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Berat Jenis dan Kadar Air (Bagian Pangkal Batang)
Gambar 1 menunjukkan berat jenis pada berbagai posisi di dalam batang. Berat jenis tertinggi  terdapat  pada  bagian  TP  (0,46),  sedangkan  tingkat  berat  jenis  sedang  berada  pada bagian MP (0,41) dan tingkat berat jenis terendah pada bagian DP (0,26).
Ket.: TP = Tepi Pangkal, MP = Medium pangkal, DP = Dalam Pangkal Gambar 1. Berat jenis pada berbagai posisi horisontal
0,46 0,41 0,26 0 0,2 0,4 0,6 TP MP DP Be ra t J en is Posisi dalam Batang TP MP DP
Gambar  2  menunjukkan bahwa  tingkat  kadar  air  tertinggi  terdapat  pada  bagian  DP (132,19%),  sedangkan  kadar  sedang  terdapat  pada  bagian  TP  (111,72%)  serta  tingkat  kadar air terendah terdapat pada bagian MP (90,25%).
Ket.: TP = Tepi Pangkal, MP = Medium Pangkal, DP = DalamPangkal Gambar 2. Kadar air kayu sengon pada bagian pangkal batang.

## 3.2. Penyusutan 0° - 50°C (Bagian Pangkal Batang)
Gambar 3 menunjukkan penyusutan pada bagian pangkal pada suhu 0-50 ºC. Tingkat penyusutan  tangensial  tertinggi  terdapat  pada  bagian MP  (4,73%),  sedangkan  tingkat penyusutan  sedang  terdapat  pada  bagian  (4,10%)  serta  tingkat  penyusutan  terendah  terdapat pada  bagian  DP  (2,76%).  Untuk  penyusutan  arah  radial  dengan  suhu  0° - 50°C,  diketahui tingkat penyusutan tertinggi terdapat pada bagian TP (3,74%), sementara tingkat penyusutan sedang  terdapat  pada  bagian  MP  (2,78%)  serta  tingkat  penyusutan  terendah  terdapat  pada bagian DP (2,45%).
Ket. : TP = Tepi Pangkal, MP = Medium pangkal, DP = DalamPangkal T = Tangensial,  R = Radial
Gambar 3. Penyusutan 0° - 50°C pada bagian pangkal batang.

## 3.3. Penyusutan 50° - 100°C (Bagian Pangkal Batang)
Tingkat  penyusutan  tangensial  tertinggi pada  suhu  50-100  ºC terdapat  pada  bagian MP  (5,22%),  sedangkan  tingkat  penyusutan  sedang  terdapat  pada  bagian  TP  (4,71%)  serta tingkat penyusutan terendah terdapat pada bagian DP (3,78%). Untuk penyusutan arah radial, diketahui  tingkat  penyusutan  tertinggi  terdapat  pada  DP  (2,93%),  sementara  tingkat penyusutan sedang terdapat pada TP (2,90%) serta tingkat penyusutan terendah terdapat pada bagian MP (2,67%). Dapat dilihat pada grafik dibawah ini :
111,72 90,25 132,19 0 50 100 150 TP MP DP N il ai K ada r A ir (% ) Kadar Air Pangkal Batang TP MP DP 4,1 3,74 4,73
2,78 2,76 2,45
0 1 2 3 4 5 T R T R
T R TP MP DP Ti ng kat P en yu su tan (% ) Penyusutan 0°-50° Pangkal Batang TP T TP R MP T MP R DP T DP R
Ket.: TP = Tepi Pangkal, MP = Medium pangkal, DP = Dalam Pangkal T = Tangensial, R = Radial
Grafik 4 : Penyusutan 50° - 100°C pada bagian pangkal batang.

## 3.4. Berat Jenis dan Kadar Air (Bagian Tengah Batang)
Berat jenis tertinggi bagian tengah batang terdapat pada bagian TT (0,47), sedangkan tingkat berat jenis sedang berada pada bagian MT (0,39) dan tingkat berat jenis terendah pada bagian  DT  (0,35) Kadar  air  tertinggi  terdapat  pada  bagian  TT  (104,17%),  sedangkan  kadar sedang  terdapat  pada  bagian  MT (79,09%)  serta  tingkat  kadar  air  terendah  terdapat  pada bagian DT (63,13%) (Gambar 5 dan Gambar 6).
Ket.: TT = Tepi Tengah, MT = Medium Tengah, DT = DalamTengah Gambar 5. Berat jenis pada bagian tengah batang.
Ket.: TT = Tepi Tengah, MT = Medium Tengah, DT = DalamTengah Gambar 6. Distribusi Kadar Air pada bagian tengah batang.
4,71
2,9
5,22 2,66 3,78 2,93 0 1 2 3 4 5 6 T R T R
T R
TP MP DP Ti ng kat P en yu su tan (% ) Penyusutan 50°-100°C Pangkal Batang TP T TP R MP T
MP R
DP T DP R 0,47 0,39 0,35 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 TT MT DT Ni lai Be rat Je ni s Berat Jenis Tengah Batang TT MT DT 104,17 79,09 63,13 0 20 40 60 80 100 120 TT MT DT Ni lai K ad ar Ai r ( % ) Kadar Air Tengah Batang TT MT DT

## 3.5. Penyusutan 0-50 ºC (Bagian Tengah Batang)
Tingkat  penyusutan  tangensial  tertinggi (bagian  tengah  batang) terdapat  pada  bagian TT (4,36%), sedangkan tingkat penyusutan sedang terdapat pada bagian (1,04%) serta tingkat penyusutan terendah terdapat pada bagian DT (0,37%). Untuk penyusutan arah radial dengan suhu 0° - 50°C, diketahui tingkat penyusutan tertinggi terdapat pada TT (2,12%), sementara tingkat  penyusutan sedang  terdapat  pada  DT  (0,19%)  serta  tingkat  penyusutan  terendah terdapat pada MT (0%) (Gambar 7).
Ket.: TT = Tepi Tengah, MT = Medium Tengah, DT = Dalam Tengah T = Tangensial, R = Radial
Gambar 7. Penyusutan 0° - 50°C pada bagian tengah batang.

## 3.6. Penyusutan 50° - 100°C (Bagian Tengah Batang)
Tingkat penyusutan tangensial tertinggi terdapat pada bagian tepi (1,96%), sedangkan tingkat  penyusutan  sedang  terdapat  pada  bagian  medium  (1,41%)  serta  tingkat  penyusutan terendah terdapat pada bagian dalam (0,82%). Untuk penyusutan arah radial dengan suhu 50° - 100°C, diketahui tingkat penyusutan tertinggi terdapat pada bagian tepi (2,19%), sementara tingkat  penyusutan  sedang  terdapat  pada  bagian  medium  (0,74%)  serta  tingkat  penyusutan terendah  terdapat  pada  bagian  dalam  (0,56%).  Tingkat  penyusutan  pada  masing-masing bagian tergantung kandungan kadar air yang ada pada bagian tersebut. Pada dasarnya makin besar kadar air, maka tingkat penyusutan akan besar pula (Gambar 8).
Ket.: TT = Tepi Tengah, MT = Medium Tengah, DT = Dalam Tengah T = Tangensial, R = Radial
Gambar 8. Penyusutan 50° - 100°C pada bagian tengah batang.
4,36
2,12 1,04
0 0,37 0,19 0 1 2 3 4 5 T R T
R T
R TT MT DT Ti ng kat P en yu su tan (% ) Penyusutan 0°-50° Tengah Batang TT T TT R MT T
MT R DT T DT R
1,96
2,19 1,41 0,74
0,82
0,56 0 0,5 1 1,5 2 2,5 T R T
R T R MT
DT Ti ng ka t Pe ny us ut an (% ) Penyusutan 50°-100°C Tengah Batang T R MT T
MT R DT T DT R

## 3.7. Berat Jenis dan Kadar Air (Bagian Ujung Batang)
Berat jenis tertinggi terdapat (bagian ujung) pada bagian TU (0,42), sedangkan tingkat berat jenis sedang berada pada bagian MU (0,38) dan tingkat berat jenis terendah pada bagian DU (0,35). Berikutnya kadar air tertinggi terdapat pada bagian TU (240%), sedangkan kadar sedang  terdapat  pada  bagian  DU (83,78%)  serta  tingkat  kadar  air  terendah  terdapat  pada bagian MU (13,35%) (Gambar 9 dan Gambar 10).
Ket = TU : Tepi Ujung, MU : Medium Ujung, DU : DalamUjung, Gambar 9. Berat jenis pada bagian ujung batang.
Ket.: TU = Tepi Ujung, MU = Medium Ujung, DU = Dalam Ujung Gambar 10. Kadar air pada bagian ujung batang.

## 3.8. Pengujian Penyusutan 0° - 50°C
Tingkat penyusutan tangensial tertinggi terdapat pada bagian MU (2,03%), sedangkan tingkat  penyusutan  sedang  terdapat  pada  bagian  TU  (1,08%)  serta  tingkat  penyusutan terendah  terdapat  pada  bagian  DU  (0,69%).  Untuk  penyusutan  arah  radial  dengan  suhu  0° - 50°C,  diketahui  tingkat  penyusutan  tertinggi  terdapat  pada  bagian  TU  (1,79%),  sementara tingkat  penyusutan  sedang  terdapat  pada  bagian  DU  (1,26%)  serta  tingkat  penyusutan terendah terdaopat pada bagian MU (1,02%) (Gambar 11).
0,42 0,38 0,35 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 TU MU DU Ni lai Be rat Je ni s Berat Jenis Ujung Batang TU MU DU 240 13,3 83,8 0 50 100 150 200 250 300 TU MU DU Ni lai K ad ar Ai r ( % ) Kadar air Ujung Batang TU MU DU
Ket.: TU = Tepi  Ujung, MU = Medium  Ujung, DU = DalamUjung, T = Tangensial, R = Radial
Gambar 11. Penyusutan pada bagian ujung batang

## 3.9. Penyusutan 50° - 100°C
Gambar  12  menunjukkan  penyusutan  kayu  Sengon  dari  suhu  50-100  ºC. Tingkat penyusutan  tangensial  tertinggi  terdapat  pada  bagian  TU  (2,04%),  sedangkan  tingkat penyusutan  sedang  terdapat  pada  bagian  MU  (1,92%)  serta  tingkat  penyusutan  terendah terdapat  pada  bagian  DU  (1,53%).  Untuk  penyusutan  arah  radial  dengan  suhu  50° - 100°C, diketahui  tingkat  tertinggi  terdapat  pada  TU  (2,76%),  sementara  tingkat  penyusutan  sedang terdapat  pada  DU  (2,02%)  serta  tingkat  penyusutan  terendah  terdapat  pada  bagian MU (1,61%).
Ket.: TU = Tepi  Ujung, MU = Medium  Ujung, DU = DalamUjung, T = Tangensial, R = Radial
Gambar 12. Penyusutan pada bagian ujung batang

## 3.10. Sifat Fisis dan Kualtias Kayu
Dari  hasil  pengujian  sifat  fisis  kayu  sengon  (Paraserianthes falcataria (L)  Nielsen) berdasarkan  posisi  horizontal  batang  yang  telah  dijabarkan  diatas,  secara  keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat berat jenis rata-rata tertinggi terdapat pada bagian tengah batang dengan  nilai  berat  jenis  (0,4),  sementara  nilai  rata-rata  berat jenis  sedang  dan  terendah terdapat  pada  bagian  pangkal  dan  ujung  batang  dengan  nilai  berat  jenis  yang  sama  (0,38). Berdasarkan kualitas kayu, nilai berat jenis  yang ada pada kayu sengon tersebut, maka kayu sengon dikategorikan pada kelas kuat V.
Kayu  mempunyai  berat  jenis  yang  berbeda-beda,  berkisar  antara  BJ  minimum  0,2 (kayu balsa) sampai BJ 1,28 (kayu nani). Berikutnya kayu cepat tumbuh lain semisal Samama memiliki BJ 0.41 (Cahyono 2012). Umumnya makin tinggi BJ kayu, kayu semakin berat dan
1,08 1,79 2,03 1,02 0,69 1,26 0 0,5 1 1,5 2 2,5 T R T R
T R
TU MU DU Ti ng kat P en yu su tan (% ) Penyusutan 0°-50°C Ujung Batang TU T TU R MU T
MU R
DU T DU R 2,04 2,76 1,92 1,61
1,53
2,02 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 T R T R
T R
TU MU DU Ni la i Pe ny us ut an (% ) Penyusutan 50°-100°C Ujung Batang TU T TU R MU T
MU R DU T DU R
semakin  kuat  pula. Tsoumis (991)  menyatakan  bahwa  berat  jenis  kayu  bervariasi  diantara berbagai  jenis  pohon  dan  diantara  pohon  dari  satu  jenis  yang  sama.  Variasi  ini  juga  terjadi pada posisi yang berbeda dari satu pohon. Adanya variasi jenis kayu tersebut disebabkan oleh perbedaan  dalam  jumlah  zat  penyusun  dinding  sel  dan  kandungan  zat  ekstraktif  per  unit volume.  Selain  itu  ada  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  berat  jenis  kayu  yaitu  faktor eksternal  diantaranya kelembaban,  ketersediaan  cahaya  matahari,  zat-zat makanan,  tempat tumbuh,  angin  dan  suhu. Sementara  faktor internal  diantaranya umur  pohon,  posisi  kayu dalam batang, dan kecepatan tumbuh.
Kadar  air  tertinggi  rata-rata  berada  pada  ujung  batang  dengan  persentase  kadar  air (112,4%), sementara kadar air rata-rata sedang berada pada bagian pangkal batang (111,4%) serta kadar air rata-rata terendah berada pada bagian tengah batang dengan persentase kadar air  (82,13%).  Tingginya  kadar  air  pada  bagian  ujung  batang  dikarenakan  ketebalan  dinding sel dan proporsi kayu muda pada bagian ujung lebih banyak dibandingkan bagian pangkal dan tengah  batang.  Jika  dilihat  dari  persentase  kadar  air  yang  ada,  kayu  sengon  pada  kawasan agroforestri di waringin cap memiliki kadar air rata-rata diatas 100%.
Faktor  yang  mempengaruhi kadar  antara  lain  adalah tempat  tumbuh,  iklim,  lokasi geografis dan dari species itu sendiri. Fakor-faktor yang berhubungan dengan tempat tumbuh seperti  ketersediaan  cahaya  matahari,  zat-zat  makanan, angin  dan  suhu.    Hal  ini  sebagian besar  ditentukan  oleh tinggi  tempat,  aspek  kemiringan,  garis  lintang,  tipe  tanah,  komposisi tegakan,  dan  jarak  tanam.    Semua  faktor  diatas  dapat  mempengaruhi  ukuran  dan  ketebalan dinding sel sehingga mempengaruhi kapasitas dalam menampung molekul air. Sementara itu, Haygreen et al., (1989) menyatakan bahwa biasanya kayu akan bertambah kuat apabila terjadi penurunan kadar air, terutama bila terjadi dibawah titik jenuh serat.
Tingkat penyusutan rata-rata tangensial pada suhu 0°-50° tertinggi berada pada bagian pangkal batang dengan persentase penyusutan (3,86%), sementara tingkat penyusutan sedang berada  pada  bagian  tengah  batang  dengan  persentase  penyusutan  (1,92%)  serta  penyusutan terendah berada pada bagian ujung batang dengan persentase penyusutan (1,27%). Pada suhu 50° - 100°, penyusutan  rata-rata  tangensial  tertinggi  berada  pada  bagian  pangkal  batang dengan  persentase  penyusutan  (4,57%),  sementara  penyusutan  sedang  berada  pada  bagian ujung  batang  (1,83%)  serta  penyusutan  terendah  berada  pada  bagian  tengah  batang  dengan persentase penyusutan (1,4%).
Tingkat  penyusutan  rata-rata  radial  pada  suhu  0°-50°  tertinggi  berada  pada  bagian pangkal  batang  (2,99%),  sedangkan  penyusutan  sedang  berada  pada  bagian  ujung  batang (1,36%)  serta  penyusutan  terendah  berada  pada  bagian  tengah  batang dengan  persentase penyusutan  (0,77%).  Pada  suhu  50°-100°  tingkat  penyusutan  radial  tertinggi  berada  pada bagian pangkal batang dengan persentase penyusutan (2,83%), sementara penyusutan sedang berada  pada  bagian  ujung  batang  (2,13%)  serta  penyusutan  terendah  berada  pada  bagian tengah  batang  dengan  persentase  penyusutan  (1,16%).  Tingkat  penyusutan  pada  masing- masing bagian tergantung kandungan kadar air yang ada pada bagian tersebut. Pada dasarnya makin besar kandungan kadar air, maka tingkat penyusutan akan besar pula.
Penyusutan terjadi apabila di bawah titik jenuh serat (TJS) dimana kayu kehilangan air terikatnya.  Penyusutan  kayu  selain  dipengaruhi  olah  kadar  air,  juga  dipengaruhi  oleh  berat jenis kayu itu sendiri. Berat jenis memberikan pengaruh hubungan yang linier positif terhadap penyusutan  kayu.  Tsoumis  (1991)  menyatakan  semakin  tinggi  berat  jenis  suatu  kayu  maka penyusutan kayu akan semakin tinggi. Tingginya berat jenis di akibatkan oleh proporsi kayu awal  dan  kayu  akhir.  Berikutnya  proporsi  kayu  awal dan  kayu  akhir  erat  kaitannya  dengan ketebalan dinding sel. Terdapat variasi ketebalan dinding sel, baik pada bagian vertikal batang maupun horisontal (Martawijaya et al, 1981; Cahyono 2015). Hal ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan penyusutan pada berbagai posisi batang.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  sifat  fisis  kayu  sengon  (Paraserianthes  falcataria (L) Nielsen) berdasarkan posisi horizontal batang, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kayu sengon memiliki tingkat berat jenis  yang bervariasi dari masing-masing bagian dengan  tingkat  berat  jenis  rata-rata  tertinggi  terdapat  pada  bagian  tengah  batang  dan yang terendah pada bagian pangkal dan ujung batang.
2. Kayu  sengon  memiliki  persentase  kadar  air  tertinggi  pada  bagian  ujung batang  dan yang terendah pada bagian tengah batang.
3. Tingkat  penyusutan  kayu  sengon  untuk  arah  tangensial  lebih  besar  daripada  arah radial.
4. Berdasarkan nilai berat jenis kayu diatas, maka kayu sengon diklasifikasikan ke dalam kelas awet IV/V dan kelas kuat IV/V menurut PKKI NI 5-1961 .
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan agar masyarakat dapat membudidayakan dan memanfaatkan kayu sengon semaksimal  mungkin  sebagai  bahan  baku  bangunan  yang  bersifat  ringan,  papan partikel dan bahan kerajinan lainnya.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sifat kayu sengon yang lain seperti sifat mekanik,  kimia  dan  anatomi  agar  dapat  diketahui  penggunaannya  secara  tepat  dan benar serta pada kisaran umur yang berbeda.
3. Perlu dilakukan praktek agroforestri dengan jenis-jenis yang lain agar masyarakat bisa mengetahui  kualitas  dari  kayu-kayu  yang  diusahakan  pada  kawasan  agroforestri  itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Anonim.  1992.  Manual  Kehutanan.  Departemen  Kehutanan  Republik  Indonesia,  Jakarta. Hlm.: 8-12
Haygreen,  J.  G.  dan  Jim  L. Bowyer.  1989.  Hasil  Hutan  dan  Ilmu  Kayu.  Suatu  Pengantar. Gajah Mada Univercity Press. Yogyakarta. Hlm.: 274-350.
Cahyono TD, Ohorella S, Febrianto F. 2012. Physical and Mechanical Properties of Samama Wood  (Antocephalus  macropylus  Roxb.)  Grown  in  Mollucas  Island. Jurnal  Ilmu  dan Teknologi Kayu Tropis. 10(1):28-39.
Cahyono  TD,  Wahyudi  I,  Priadi  T,  Febrianto  F,  Darmawan  W,  Bahtiar  ET,  Ohorella  S, Novriyanti  E.  2015.  The  quality  of  8  and  10  years  old  samama  wood  (Anthocephalus macrophyllus). Journal  of  the  Indian  Academy  of  Wood  Science. 12(1):22-28. doi:10.1007/s13196-015-0140-8.
Karnasudirdja,  S.  1987.  Pengetahuan  bahan  kayu. Sifat  fisis  dan  mekanis.  Departemen Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor.
Mandang,  Y.I.,  I.K.N.  Pandit.  1987.  Seri  Manual  :  Pedoman  Identifikasi  Jenis  Kayu  di Lapangan. PROSEA Network Office. Yayasan PROSEA Bogor. Hlm.: 101-10219
Martawijaya, A., I. Kartasujana, K.Kadir dan S.A. Prawira. 1981. Atlas Kayu Indonesia Jilid I. Balai Penelitian Hasil Hutan Bogor.
Muslich M, Rulliaty S. 2011. Kelas awet 15 jenis kayu andalan setempat terhadap rayap kayu kering, rayap tanah dan penggerek di laut. Jurnal Penelitian Hasil Hutan. 29(1):67-77.
Tsoumis, G. 1991. Science and Technology of Wood: Structure, Properties, Utilization. Van Norstand Reinhold. New York.
Siarudin, M., & Indrajaya, Y. (2014). Struktur tegakan dan cadangan karbon hutan rakyat pola agroforestry  manglid  (Manglieta  glauca  Bl.)  di  Tasikmalaya,  Jawa  Barat. Jurnal Penelitian Agroforestry, 2(1), 45-56.